124 



Mit einem Strome von etvva 80 Ampere gelang es mir, 

 30^ reinen Quarz (Bergkrystall) in 10 Minuten zu einerFlussig- 

 keit niederzLischmelzen und dieze zum Sieden zu bringen. 



Ein solches zum Sieden gebrachtes und im Ofen langsam 

 gekiihltes Material zeigt keinerlei Schlieren und Blaschen. 



An einigen Stiicken konnte ich den Brechungsexponenten 

 des geschmolzenen, also optisch isotropen Quarzes bestimmen. 



Brechungsindex Mittlere Dispersion 

 fiir D von C bis F 



Geschmolzener Quarz 1 -457 0*0062 



Leichtes Phosphat, Crown 0*22o 



zum Vergleich 1-515 0"007. 



Der Brechungsexponent des nattirlichen Quarzes betragt 

 1*558 fiir den extraordinaren und 1*548 fiir den ordinaren 

 Strahl. 



Der Brechungsexponent eines krystallinischen Korpers 

 wird, wie ich auch bei anderen Substanzen nachweisen konnte, 

 durch das Schmelzen erniedrigt. 



Ich konnte ferner mich davon iiberzeugen, dass es moglich 

 ist, in den fliissigen Quarz Flusspath CaFl^ (Brechungsexponent 

 fiir D 1*4338) einzufiihren, wodurch der Brechungsexponent 

 der Schmelze noch weiter erniedrigt wird. 



Verschiedene Versuche lassen es moglich erscheinen, auch 

 reinen Flusspath zu schmelzen. 



Die dargestellten Glaser hatten einen umso geringeren 

 Brechungsexponenten, je mehr gasformige Bestandtheile sie 

 enthielten. 



Sowohl der reine, als auch der mit Flusspath versetzte 

 Quarz verspricht Glaser von hohem optischen Werte zu liefern. 

 Das Quarz-Flusspathglas zeichnet sich, so viel ich erkennen 

 konnte, durch einen eigenthumlichen Gang der Dispersion aus. 



Ich will nun eine Reihe anderer Korper, wie Kalk CaO, 

 Kalkspath CaCO^, Thonerde AUO, Borsiiure B(0H)3, sowie 

 eine Anzahl anderer wegen ihrer schvveren Schmelzbarkeit 

 jetzt nicht verwendeter Substanzen zur Glasbereitung heran- 

 ziehen und hoffe, dadurch neue Glaser von besonderen opti- 

 schen Eigenschaften zu erhalten. 



